在提示中增加“分析水泥和水泥熟料试样前 , 不需要烘干试样” ( 见第 5 章, 2008 年版第 7 章 ) 。 更多试验资讯,请关注微试验公众号! ——硫代硫酸钠标准滴定溶液的标定由“重铬酸钾标准滴定溶液”改为“碘酸钾标准滴定溶液” ( 见 6.1.85.2 ,2008 年版 5.84.2) 。 ——烧失量的测定分为“水泥烧失量的测定”和“矿渣硅酸盐水泥烧失量的测定”。在矿渣硅酸盐水泥烧失量的测定中 , 对灼烧后试料中硫酸盐三氧化硫的测定方法做了具体规定 ( 见 6.3.6.4 、 6.39,2008 年版第 8 章 ) 。 ——“三氧化硫”修改为“硫酸盐氧化硫” ( 见 6.5.6.28 .6.29.6.30 ,2008 年版第 10 章、第 30 章、第 31 章、第 33 章 ) 。 ——硫酸盐三氧化硫的测定——硫酸钡重量法 ( 基准法 ) 中,试样分解时间由“微沸 (5 ± 0.5) min ”修改为“微沸 5 min~10 min"( 见 6.5,2008 年版第 10 章 ) 。 ——不溶物的测定一一盐酸 - 氢氧化钠处理中,在“用热的硝酸铵溶液充分洗涤残渣和滤纸至少 14 次”后增加“每次等上次洗液漏完后再洗涤下次” ( 见 6.6,2008 年版第 9 章 ) 。 ——二氧化硅的测定一一氧化铵重量法 ( 基准法 > 中,二氧化硅沉淀的灼烧温度由“ 950 ℃ ~1000 ℃的高温炉内灼烧 60min" 修改为“ (1175 ± 25) ℃ 或 950 ℃ ~1000 ℃的高温炉内灼烧 1h 【有争议时 , 以 (1175 ± 25) ℃灼烧的结果为准】 "( 见 6.7,2008 年版第 11 章 ) 。 ——三氧化二铁的测定,邻菲罗啉分光光度法修改为基准法 ,EDTA 直接滴定法修改为代用法 ( 见 6.8 、 6.21 , 2008 年版第 12 章、第 24 章 ) 。 ——三氧化二铝的测定 , 增加了 EDTA 直接滴定铁铝合量作为基准法 ,EDTA 直接滴定法修改为代用法 ( 见 6.9 、 6.23 ,2008 年版第 13 章 ) 。 ——氧化镁的测定一一原子吸收分光光度法 ( 基准法 ) 中 , 增加了碳酸钠熔融试样的方法 ( 见 6.11.2.3 ) 。 ——氧化镁的测定一一原子吸收分光光度法 ( 基准法 ) 氢氟酸 - 高氯酸分解试样中 , 增加了采用聚四氧化镁的测定 - 氟乙烯器皿分解试样 ( 见 6.11.2.1,2008 年版 15.2.1) 。 ——氧化钾和氧化钠的测定一一火焰光度法 ( 基准法 ) 分解试样中 , 增加了采用聚四氟乙烯器皿分解试样 ( 见 6.14.2,2008 年版 17.2) 。 ——二氧化碳的测定一一碱石棉吸收重量法中 , 取消了分析步骤中“如果第二根 U 形管 12 的质量变化连续超过 0.0010g, 应更换第一根 U 形管 11, 并重新开始试验” ( 见 6.18,2008 年版第 22 章 ) 。 ——增加了氧化锌的测定一一原子吸收分光光度法 ( 见 6.19) 。 ——二氧化硅的测定——氟硅酸钾容量法 ( 代用法 ) 中,“加人 10 mL~15 mL 硝酸”修改为“加入 15 mL 硝酸” ; “在 30 ℃以下放置 15 min~20 min ”修改为“在 10 C~26 ℃下放置 15 min~20 min" ( 见 6.20,2008 年版第 23 章 ) 。 ——三氧化二铁的测定—— EDTA 直接滴定法 ( 代用法 ) 中 , “ pH 1.8~2.0 ”修改为“ pH 1.8"( 见 6.21,2008 年版第 12 章 ) 。 ——三氧化二铝的测定——硫酸铜返滴定法 ( 代用法 ) 中 , 增加了如果硫酸铜标准滴定溶液消耗量小于 10 mL, 增加 EDTA 标准滴定溶液的加入量重新试验 ( 见 6.24,2008 年版第 26 章 ) 。 ——硫酸盐三氧化硫的测定一一库仑滴定法 ( 代用法 ) 中 , “试样中除硫化物 (S2- ) 和硫酸盐外 , 还有其他状态的硫存在时 , 将给测定结果造成误差。”修改为“试样中含有大量的硫化物 (S2- ) 或其他状态的硫时 , 硫化物或其他状态的硫可能未完全被甲酸所分解 , 将给测定结果造成正误差 , 如掺入大量矿渣的水泥” ( 见 6.29,2008 年版第 33 章 ) 。 更多试验资讯,请关注微试验公众号! ——硫酸盐三氧化硫的测定——离子交换法 ( 代用法 ) 中 , 增加了“本方法只作为企业生产控制用”的规定 ( 见 6.30,2008 年版第 31 章 ) 。 ——取消了三氧化硫的测定——铬酸钡分光光度法 ( 代用法 )(2008 年版第 32 章 ) 。 ——增加了氯离子的测定—— ( 自动 ) 电位滴定法 ( 代用法 )( 见 6.31) 。 ——增加了氯离子的测定——离子色谱法 ( 代用法 )( 见 6.32) 。 ——取消了气离子的测定——磷酸蒸馏 - 汞盐滴定法 ( 代用法 )(2008 年版第 35 章 ) 。 ——游离氧化钙的测定——乙二醇法 ( 代用法 ) 中 , 取消了分析步骤中加热微沸 4 min 后抽气过滤,修改为加热微沸 5 min 后立即滴定 ( 见 6.37,2008 年版第 39 章 ) 。 ——增加了游离氧化钙的测定——乙二醇萃取 -EDTA 滴定法 ( 代用法 )( 见 6.38) 。 ——增加了矿渣硅酸盐水泥烧失量的测定——校正法 ( 代用法 )( 见 6.39) 。 ——增加了硅酸盐水泥生料全硫的测定 ( 见 6.40) 。 ——对水泥化学分析方法测定结果的重复性限和再现性限进行了修改 ( 见 6.41,2008 年版第 41 章 ) 。 ——对 X 射线荧光分析方法中“校准曲线、方程的建立和验证”等内容进行了修改和补充 ( 见第 7 章, 2008 年版第 40 章 ) 。 ——增加了电感耦合等离子体发射光谱法测定三氧化二铁、三氧化二铝、氧化镁、氧化钛、氧化钾、氧化钠、一氧化锰、氧化锌、五氧化二磷、硫酸盐三氧化硫 ( 见第 8 章 ) 。 本标准使用重新起草法参考 ISO 29581-1:2009 《水泥 试验方法 第 1 部分 : 湿法化学分析》编制,与 ISO29581-1:2009 的一致性程度为非等效。 神器 :